i656 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Or la courbe normale représente précisément la dilatabilité do la forme 3, 

 qui subsiste seule à haute température Pour la forme x, il iaut faire une 

 hypothèse : j'ai admis que sa dilatabilité était peu différente de celle des 

 ferronickels irréversibles (o à 3o pour loo \i ) au-dessous du point allotro- 

 pique Ar; de o à 3o pour loo Ni, ces alliages, à l'état transibrmé, sont 



Les courbes V — V3(r), V„ — W^ et x sont relatives à un ferroiiicUcl à Jo,^ pour ino .M. 

 et les points expérimentaux à un alliage à 4^ pour loo Ni étuilié par Ilegs- 



dépourvus d'anomalie réversible, et leurs coefficients de dilatation linéaire, 

 pour la température de o°, s'écarlciit peu de « = lo, "i. lo"" ; b = 4,3. io~'\ 

 J'ai attribué la même dilatabilité à la forme a des réversibles compris entre 

 32 et /|5 pour loo de nickel. Comme l'anomalie de ces alliages esl considé- 

 rable, l'erreur commise sur la dilatation de a retentit peu sur la valeur 

 de y a— Vp, et le diagramme x peut être tracé avec assez de certitude. 



Or, pour les températures inférieures au point de Curie, et moyennant 

 une réduction convenable de l'échelle des ordonnées, les «ourbes ,t- coïn- 

 cident sensiblement avec celles de la variation thermi(|ue du carré de 

 l'aimantation à saturation 1% établies par Ilegg (' ). Ainsi, dans la ligure, 

 les points expérimenlaux représentent les données qu'il a obtenues pour un 



(') F. HbGi;, T/ièse, /.uricli. 1910. F.ii rcaliti 

 rapport ( -r- ) donné par Ilegg, car ( rlui-ci a extrapole 



noiiilire c sénarlc sensililoiiieiil du 



. „^ ,,„. --^„H' - ^ f" - courbes jusqu'au zéro 



absolu il'iiprès une loi toute dillérente de celle que j'ai admise. Mais la concordance 

 s'établit si Ton restreint la comparaison de^ deu\ piopriélis an diunaiiic île lempéra- 

 tures réellement exploré. 



